140 



F. Rinne, Physikalisch-chemische Bemerkungen 



sinnigster Weise für die Erstarrungspunkte der Mischkristalle 

 zweier Stoffe entwickelt hat. Bestätigung vorbehalten, habe 

 ich in dem oberen Teil der Fig. 9 einen wahrscheinlichen 

 Fall dargestellt. Es bedeutet A den Schmelzpunkt des reinen 

 Eisens, C den des Nickels, B den einer chemischen Ver- 

 bindung Nig Fe, dem natürlichen Awaruit entsprechend. Über 

 der Doppelkurve ist das Eeich der homogenen Schmelze 

 zwischen den beiden Linien des Breifeld (Kristalle in Schmelze), 

 unter ihnen das Gebiet des Festen. Das Erstarrungsergebnis 

 sind einheitliche Mischkristalle, ausgenommen bei der durch 

 einen dj'Stektischen Punkt (Punkt schwerer Schmelzbarkeit) 

 gekennzeichneten Zusammensetzung, für welche, wie gesagt, 

 als Beispiel Ni^Fe gewählt ist. 



Bezüglich der angenommenen Entmischungsvorgänge 

 im festen Zustande des Nickeleisens kann zweierlei als 

 Unterlage für das aufzustellende Schema dienen, einmal das 

 magnetische Verhalten, dann aber auch das Ergebnis der 

 mineralogischen Forschungen am Meteoreisen bezüglich seiner 

 Bestandteile und seiner Struktur. Beides in Betracht ge- 

 zogen, läßt sich eine graphische Darstellung gewinnen, wie 

 sie im unteren Teile der Fig. 9 wiedergegeben ist. Sie stellt 

 einen wohlbekannten EoozEBOOM'schen Entmischungstypus dar ^ 



Auf Grund eines solchen RoozEBOOM'schen Schemas haben 

 zuerst F. Osmond und Cartaud^ die physikalisch-chemische 

 Natur der Meteoreisen klar durchdacht. Man erkennt in 

 Fig. 9 , daß beim Sinken der Temperatur jeder darstellende 

 Punkt (der eine bestimmte Legierung, bei bestimmter Tem- 

 peratur wiedergibt) je nach seiner Abszissenlage, also je nach 

 dem Ni-Gehalt der Legierung, früher oder später an die 

 Kurve DEFG gelangt, welche, allgemein genommen, den 

 Beginn einer Entmischung bedeutet. Bei einem Nickeleisen 

 mit b 7o würde das also bei b geschehen , entsprechend 

 der von links gerechnet ersten gestrichelten Linie, bei der 

 zweiten bei d, bei einer dritten bei g. Insbesondere ist bei 

 dem einfachen RoozEBOOM'schen Schema der Fig. 9 nun weiter 



^ Bakhuis Eoozeboom, ümwandluugspunkte bei Mischkristallen. 

 Zeitschr. f. phys. Chemie. 30. 413. 1899. 



^ F. OsMOND et G. Cartaud , Sur les fers meteoriqiies. Eevue de 

 metallurgie. Memoires 1904. p. 69. 



